— 416 — 



Siccome il composto Sb 2 OS 2 si trova in natura come confermando le 

 ricerche di H. Kose dimostrò H. Baubigny ( x ) analiticamente, e costituisce 

 la Kermesite, minerale perfettamente caratterizzato che si presenta in cri- 

 stalli monoclini con simmetria pseudorombica ( 2 ), se si mette in relazione 

 la proprietà che essa ha di cambiare notevolmente colla fusione tanto di 

 aspetto che di peso specifico colle conclusioni dello Schumann, vien fatto di 

 supporre che Fossisolfuro Sb 2 OS 2 possa esistere in una seconda forma non 

 rinvenuta finora dai mineralogisti. 



Se si considera d'altra parte che H. Rose ( 3 ) fondendo in varie propor- 

 zioni il triossido col trisolfuro d'antimonio stabilì che i prodotti ottenuti erano 

 costituiti da miscele isomorfe dei vari ossisolfuri, si vede quanto poco precise 

 sieno le cognizioni che si possiedono a questo riguardo e risulta evidente- 

 mente di un certo interesse l'appurare quali relazioni di affinità esistano tra 

 l'antimonio, lo zolfo e l'ossigeno tanto più che le conclusioni tanto di Rose 

 che dello Schumann, per i mezzi di cui disposero e le esperienze da cui le 

 dedussero, non sono affatto persuasive. 



Prima di tutto era necessario stabilire se i composti dello Schumann 

 esistono realmente nelle masse fuse da lui ottenute e quali limiti avessero 

 le soluzioni solide ammesse da Rose, ed a tale scopo il metodo di ricerca 

 più adatto sembra essere l'analisi termica. Intrapresi perciò lo studio del 

 sistema binario Sb 2 0 3 + Sb 2 S 3 servendomi di un galvanometro di Siemens 

 & Halske e di un termoelemento platino-platinorodio di mm. 0.2 di diametro. 



Le miscele venivano fuse colle solite precauzioni in tubi di vetro di 

 Jena difficilmente fusibili e le osservazioni delle temperature si fecero di 

 10 in 10 secondi. 



Il triossido d'antimonio impiegato proveniva dalla fabbrica Kahlbaum 

 di Berlino ed aveva la densità di 5.325 a 15° e cristallizzava a 656°. Il 

 trisolfuro fu preparato in laboratorio; la sua densità a 15° era 4.632 ed il 

 suo punto di solidificazione era a 548°. 



Le quantità dei costituenti furono regolate in modo da avere circa 

 cm. 3 2 di sostanza per ogni determinazione. 



Queste miscele fondono facilmente sotto i 660°, ma la loro cristalliz- 

 zazione avviene frequentemente con forti soprafusioni che raggiungono per- 

 fino i 30°. La semina di cristallini della sostanza soprafusa serve alle volte, 

 ma non sempre, ad ovviare le soprafusioni. Ad ogni modo ripetendo numerose 

 volte l'esperienza, si arriva a stabilire per ogni concentrazione con approssi- 

 mazione sufficiente il punto normale di cristallizzazione iniziale; gli altri 

 punti critici non presentano anomalie. 



i 1 ) Compt. rend. 119, 737 (1894). 



( s j Pjatznitzky Zeitschr. f. Krist. 20, 442. 



( 3 ) Pogg. Ann. 89 (1853) 316. 



